6 
Výsledky takto získané doplňují obraz, kterýž byl P. Weillerem vy- 
pracován i uvádím je zde společně s výsledky tohoto badatele. Skla byla 
analysována 
P. We 
i 1 1 e r ; 
J 
Š e b 0 r 
PbO % 
SiO^ % 
První 
Eutek tikům ! 
SiO, % 
PbO % 
Bod tán; 
krystallisace 
»c 
"C 
100 
876 
0 
100 
855° 
96 
4-0 
777 
675 
6-56 
93-44 
713°*) 
95 
5-0 
736 
6 7 6 
13-20 
86-80 
489° 
93-5 
6-5 
705 
675 
21-99 
78-01 
585° 
92-0 
8-0 
— 
675 
29-43 
70-57 
721° 
90 
10 
765 
657 
88 
12 
— 
645 
86 
14 
— 
616 
85 
15 
— 
600 
1 
Kdežto Weiller stanovil body tuhnutí za současného vykrystallování 
jedné fáse, stanovil jsem body tání skel olovnatých. Ovšem dlužno připo- 
menouti, že v případě *) označeném kysličník olovnatý vykrystallovah. 
Pro diagram č. 2. užil jsem jako bodu tání středu 
z obou určení, totiž 865°. (Obr. 2.) 
Křivky A C znamenají rozhraní mezi 
tuhým sklem a taveninou. Výše jiti, než jsem 
při pokusech učinil, nebylo mi možno, an sklo 
bylo vždy bíle zkalené vyloučeným křemiči- 
tanem olovnatým, což se úplně shoduje s pozo- 
rováním Weillerovým. Bodu odpovídající slo- 
žení směse eutektické jest blízko 3 PbO . 2 SiOg 
a jedná se snad o molekularnou směs 2 moleku. 
metasilikatu s 1 molekulou kysličníku olovna- 
tého tedy 2 PbSiOa -f PbO. Otázka po složení 
eutektik vedla i v případech jiných k výsled- 
kům podobnt/m. 
Křivky Weillerovy AE B odpovídají hra- 
nicí mezi taveninou a směsí skla s krystally nejspíše PbO. V eutekti- 
ckém bodě E jest složení směsi zblízka 3 PbO . SiOg, což odpovídalo by 
molekulární směsi orthosilikatu olovnatého s kysličníkem olovnatým 
Pb 2 Si 04 + PbO. Možno, že křivka moje následkem krystallisace v první 
části jest chybná, vykazujíc vyšší výsledky v bodech tání. 
XXI. 
